Ii/|2 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



MICROGRAPHIE. — Application du microscope à l'examen du caoutchouc. 

 Note de M. Pierre Breuil. 



Nous nous sommes occupé depuis quelque temps de la microgniphie des 

 caoutchoucs ; nous avons opéré soit par voie de transparence, soit par voie 

 de réflexion; un même microscope spécialement organisé nous a permis 

 d'obtenir des photogra[)hies dans chaque cas. Pour la trans[)arence il n'y a 

 aucune difficulté spéciale pourvu que l'échantillon examiné soit assez 

 mince; nous n'avons pas essayé d'ailleurs de faire des coupes qui offrent de 

 réelles difficultés, nous avons surtout étudié des peaux obtenues par évapo- 

 ration de solutions de caoutchoucs dans divers solvants ou des lanières 

 minces transparentes. Pour la réflexion il est nécessaire de disposer d'une 

 source lumineuse puissante, un arc de 20 ampères a été utilisé par nous. 



Une première série d'essais sur des mélanges de gomme Para manufacturée conte- 

 nant 5 pour 100 de soufre en fleur ou 10 pour 100 de sulfure d'antimoine et soit vulca- 

 nisés soit non vulcanisés, nous a montré, pour les gommes non vulcanisées dissoutes 

 dans diflerents solvants, des ramifications de même nature quel que soit le solvant; 

 ces ramifications sont dues au soufre, on les obtient en effet en évaporant lentement 

 une solution de soufre dans le sulfure de carbone. Bûtschli les a décrites dans ses 

 études sur la microstruclure du soufre. Pour les gommes vulcanisées au contraire, qui 

 sont partiellement solubles dans les solvants précédents, on obtient une peau réticulée 

 avec parfois quelques rameaux provenant du soufre non combiné à la gomme. 



Une deuxième série d'essais a pu être faite grâce à l'amabilité de M. Boutaric, 

 ingénieur des établissements Bergougnan de Glermont-Ferrand, qui a bien voulu nous 

 communiquer une collection d'échantillons de même gomme Para contenant le même 

 pourcentage de soufre, mais vulcanisés dans des conditions de temps et de température 

 variées. 



Le soufre dans le mélange non vulcanisé est réparti en grains plus ou moins fins et 

 d'une façon plus ou moins régulière; chauffé à i i4°-i 20" pendant i5minutes le mélange 

 montre des accumulations de cristaux paraissant provenir de l'accolement des plus 

 gros cristaux du mélange non vulcanisé; chauffé à i28°-i36° pendant i5 minutes le 

 mélange montre que les gros cristaux ont émis des rameaux reclilignes dendritiques 

 donnant naissance eux-mêmes à des rameaux secondaires plus courts, ces rameaux 

 commencent à s'enchevêtrer; à cette température on constate aussi, dans le cas où 

 l'on a affaire aux petits grains de soufre, des rameaux fins analogues à ceux du soufre 

 des solutions ci-dessus; enfin il est à noter que certains gros cristaux continuent à 

 absorber les grains de soufre plus petits qui les environnent, formant autour d'eux une 

 véritable cour. 



Chauffé pendant i5 minutes à i44"-'â2'' le mélange contient des rameaux de soufre 



